ESTUDIO SOBRE LA CAL Y CEMENTO DE COSQUIN 125 



las granzas en molinos de fuerza centrífuga, luego se repasan por 

 naedio de molinos de piedra y finalmente se ciernen los productos 

 en telas metálicas muy finas. 



COMPOSICIÓN Química 



Habiendo enviado al Sr. J. J. J. Kyle parte de las muestras re- 

 cibidas á fin de que procediese á un análisis de la cal hidráulica, 

 del cemento y de las granzas cementosas, este distinguido químico 

 ha formulado el informe respectivo del cual deducimos los datos 

 siguientes: 



Cemento Cal 



Sílice combinado 23.80 15.40 



Alúmina 7.58 5.60 



Oxido de hierro 2.23 1.26 



Cal 60.49 60.08 



Magnesia 1.29 1.90 



Potasa 0.37 ^ 



Soda O 69 5 ^"^^ 



Sulfato de cal . 35 vestigios 



Arena 1.50 6.70 



Pérdida al rojo . 1.70 8.00 



100.00 99.90 



( Sin fierro 0.52 0.35 



índice de hidraulicidad \ „ 



( Con fierro 0.56 0.37 



La composición del cemento indica un << Cemento Portland » 

 de superior calidad, que no contiene elementos que puedan com- 

 prometer su durabilidad y resistencia. 



La cal es una mezcla intima de cal hidráulica con los principios 

 hidráulicos del Cemento, en proporciones tales que su índice 

 puede igualarse con el de las mejores cales hidráulicas euro- 

 peas. 



El resultado del análisis concuerda pues con los de los procedi- 

 mientos de fabricación que acabamos de describir y que son aná- 

 logos á los seguidos en las fábricas de mayor reputación. 



La clasificación de las cales, tanto por su índice de hidraulicidad 

 como por su fraguado, corresponde á las clases eminentemente 

 hidráulicas. 



Aún cuando la composición química es indispensable para ob- 



